SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1904. 369 



)) 2° Les aciers du troisième groupe ont des charges de rupture et des 

 limites élastiques extrêmement basses; les allongements et les strictions 

 sont élevés et, malgré cela, ces aciers sont très fragiles. Ils sont d'une 

 dureté très faible. Cela quelle que soit la teneur en carbone : 



Essais 



» Inflaeiice des trailemenls . — Un recuit peu prolongé à goo'* adoucit 

 légèrement tous les aciers. 



» Lorsque la température du recuit est suffisamment élevée et le temps 

 de recuit assez long, il y a précipitation du carbone à l'élat de graphite; 

 ce phénomène est semblable à celui que nous avons noté pour les aciers. 



» La trempe durcit avec une intensité remarquable les aciers des deux 

 premiers groupes; elle adoucit légèrement les aciers du troisième groupe; 

 elle n'atteint nullement leur structure. Et cet effet est le même, quelle que 

 soit la température de trempe; nous avons étudié, en effet, ce traitement 

 jusqu'à 1200"^; le constituant spécial n'est jamais atteint par la trempe. 



» En résumé : L'étude des aciers au vanadium nous a permis : 



w 1° De diviser ces aciers en trois groupes distincts, l'un de ces groupes 

 étant en quelque sorte l'intermédiaire entre les deux autres. 



» 1^ De caractériser les propriétés mécaniques de chacun de ces groupes 

 et notamment de montrer que les aciers à constituant spécial présentent 

 des particularités très remarquables. 



» 3° De déterminer que seuls les aciers au vanadium renfermant moins 

 de 7 pour 100 de vanadium sont susceptibles d'applications industrielles 

 (même en laissant de côté la question prix de revient). Etant donnée la 

 fra'gilité des aciers au vanadium ('), on peut ajouter qu'ils ne semblent 

 offrir d'intérêt que comme aciers à outils. » 



(') Je ne parle ici que des alliages fer-carbone-vanadium et non de produits sidé- 

 rurgiques plus complexes, tels que les aciers nickel- vanadium, sur lesquels je revien- 

 drai prochainement. 



